ET LA TEMPÉRATURE DE l'ACIER. 391 



nitivement que 0,047 et 0,OiO, c'est-à-dire 16 fois moins. Après le 

 refroidisseaent succédant à la première élévation de température, il 

 restait à D, 3(38 ; après le second refroidissement, il lui reste 380. 

 Les barreaux trempés dur prés -ntent tous des pertes définitives 

 plus considérables. — Ainsi, par des réchauffements répétés et suc- 

 cessifs, on affaiblira beaucoup plus promptement un aimant forte- 

 ment trempé qu'un autre trempé plus faible. 



n.. — Aimantation des barreaux d'acier pendant 

 leur refroldif^sement. 



47. Il n'est malheureusement guère possible de suivre les varia- 

 tions de l'intensité magnétique des aimants pendant la série des tem- 

 pératures qui séleud depuis 300" jusqu'au ruuge. Lorsqu'un barreau 

 est arrivé à la température du rouge, il ne manifeste pas de magné- 

 tisme, et tous les auteurs sont d'accord pour dire que celte chaleur 

 considérable détruit complètement les propriétés attractives des ai- 

 mants. Lorsqu'on laisse refroidir les barreaux à partir de ce point-là, 

 ils peuvent s';iimanter par le simple refroidissement et acquérir une 

 polarité, faible sans doule, mais cependant appréciable, si toutefois 

 le barreau est convenablement orienté pendant son abaissement de 

 température. — Le magnétisme qui apparaît par le refroidissement, 

 commence à se manifester lorsque le barreau ne para'it plus lumi- 

 neux à la clarté ordinaire du jour, suivant Gilbert. Du Fay remar- 

 qua que c'est la position du barreau pendant le refroidissement qui 

 influe sur les propriétés nouvelles qu'il acquiert. Plus tard, Barlow 

 et Bonnycastle se sont occupés de linfluence des hautes températu- 

 res sur les aimants et, après avoir confirmé les indications des au- 

 teurs précédents, ils annoncèrent que, pendant le refroidissement, il 

 y a une certaine température où les barreaux présentent une pola- 

 rité inverse de celle qui s'observe après le refroidissement complet. 

 C'est dans le parcours des températures désignées par bri^ht red 

 and red beat que se produit cet étrange changement. Seebeck, peu 

 de temps après les recherches de Barlow et Bonnycastle , a répété 

 «jaelques-unes de leurs expériences sans confirmer toujours leurs 

 résultats, et il a, en outre , recherché comment les pôles se distri- 

 buent dans le barreau lors(|u'ils y apparaissent par un refroidisse- 

 ment partiel ou total de la masse. 



Dans toutes ces recherches, on n'a pas mesuré l'intensité magnéti- 

 que qui se produit par le refroidissement, ni étudié la dillèrence qui 

 peut provenir d'un refroidissement lent ou rapide, et enfin l'influence 

 que peut avoir, sur le résultat final, le fait que les barreaux que l'on 

 examine étaient ou non aimantés avant qu'on les portât au rouge. 



48. J'ai fait un certain nombre d'expériences relatives à l'action 

 de très-hautes températures sur les barreaux, et à l'aimantation qui 



